Synthetische Versuche zur Pyroxengruppe. 
297 
Wir erhalten demnach zusammenfassend folgendes Ergebnis : 
Die Verbindung MgAl 2 Si0 6 ist an und für sich unstabil. 
Möglicherweise entsteht sie bei langandauernder Erhitzung unter 
dem Schmelzpunkt der höchstschmelzenden Komponente MgO (Sinte- 
rung), doch scheint sich hiebei nach den Versuchen von C. Doelter 
und E. Dittler eher Mg- Anorthit zu bilden. Oberhalb 1400° er- 
hält man Spinell und Glas. Und erhitzt man dieses Gemisch 
auch noch so lange Zeit unter der Sintertemperatur und im feinst- 
gepulverten Zustande, so bleibt die eine Komponente dieselbe, 
während das Glas zu Tridymit wird. Vielleicht ist es möglich, 
daß das Silikat MgAl 2 Si0 6 bei Anwesenheit von Wasserdampf 
stabil wird. Versuche hierüber wären noch durchzuführen. 
II. 
1. Diopside mit Zusatz von Eisenoxyd. 
Die Diopside verändern mit Aufnahme des Hedenbergit- 
silikates CaFeSi 2 0 6 ihre optischen Eigenschaften. Nach G. Tscher- 
mak nimmt die Auslöschungsschiefe c y mit der Zunahme des 
Eisengehaltes zu; ebenso steigt die Größe des wahren Achsen- 
winkels um die positive Mittellinie. 
Es wurden drei Versuche ausgeführt, die den Zweck hatten, 
zu untersuchen, wie sich Mischungen von Diopsid mit reinem Eisen- 
oxyd verhalten. 
Erst neuerdings ist von W. E. Ford 1 gezeigt worden, daß 
das Eisenoxydul auf die physikalischen Eigenschaften (Größe des 
Achsenwinkels, Achsenebene, Auslöschungsschiefe) der Hornblenden 
größeren Einfluß ausübt als das Eisenoxyd 1 . Nur bei den glauko- 
ph an ähnlichen Hornblenden wirkt in gleicher Weise auch das 
Eisenoxyd. Tonerde vergrößert nach F. J. Wiik 2 die Werte für 
die Auslöschungsschiefe; doch wurde diese Theorie von W. E. Ford 
und anderen bekämpft. 
a) Schmelzen mit Fe 2 0 3 . 
Es wurden drei Schmelzen mit 5, 10 und 15% Fe 2 0 3 her- 
gestellt. Die Schmelzen waren zwar nicht vollständig homogen 
auskristallisiert, da immer etwas metallisches Eisen ausreduziert 
war, doch war von dem Pyroxen ein großer Teil des Eisens auf- 
genommen worden. 
Die Schmelzen waren kleinkörnig auskristallisiert, die größten 
Pyroxenkristalle zeigte die Schmelze mit 15% Fe 2 0 3 , in der eine 
größere Anzahl Schnitten nach der Basis sich vorfand. 
1 W. E. Ford, Zeitschr. f. Krist. 54. 15 (1914); auch G. Tschermak, 
Min. Mitt. (1871) 17 und St. Kreutz, Tscherm. Mitt. 27. 250 (1908). 
2 F. J. Wiik, Zeitschr. f. Krist. 7. 79 (1883). 
